THÉOHIE DES ACIERS AU NICKEL. 47 



doute est facilement levé si l'on envisage le module 

 d'élasticité comme une fonction des distances des mo- 

 lécules, et si l'on rapproche de cette idée le fait que la 

 rapide variation de volume du fer se produit dans la 

 transformation supérieure. C'est donc dans le passage 

 par le point A3 que doit s'effectuer le changement très 

 rapide et de sens anomal du module dont l'existence 



AE 



Fig. 4. 



nous est révélée par l'étude des aciers au nickel ; le 

 diagramme (fig. 4) donne ainsi, en regard des dila- 

 tations mesurées dans le fer, l'allure hypothétique des 

 changements du module. 



Dans les aciers au nickel, l'intensité des anomalies 

 devra nécessairement être proportionnelle à la quan- 

 tité de fer présent dans l'alliage. Ce n'est pas à dire 

 que l'écart entre la dilatation normale et la dilatation 

 vraie doive être, au maximum, proportionnel à la te- 

 neur en fer, car la vitesse de transformation ou, plus 



